12^0 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



3° Cas d un complexe de deux phases. — Prenons le cas d'un laiton for- 

 geable à chaud à 07 pour 100 de cuivre, présentant deux constituants a 

 et (3 ('); le constituant a naît ici postérieurement à la solidification par 

 séparation progressive, les grains de solidification jouant un rôle directeur 

 dans cette séparation. 



Si l'on déforme un tel ensemble, on peut observer que : 



i° Le constituant a. se déforme d'abord seul (Jïg. 4); 



2 Dans un même grain de première consolidation, les slip-bands apparues dans a 

 ont sensiblement la même direction. Pour une même déformation générale, a peut 

 présenter, suivant l'orientation de ces grains, un seul système ou deux systèmes de 

 slip-bands {fig. 4 et 5); 



3° Dans deux grains contigus, a peut n'être déformé que dans un des grains. La 

 micrographie (Jîg- 6), prise à la limite de deux grains après déformation et légère 

 attaque, montre qu'on observe simultanément la variation de coloration de {3 el 

 L'apparition ou la disparition des slip-bands de a. 



Si l'on admet une concordance expérimentale entre la limite élastique 

 basée sur l'apparition des slip-bands et la limite de proportionnabilité de 

 Bauschinger, on conçoit facilement que cette limite étant, pour de mul- 

 tiples raisons, atteinte en des points différents de l'alliage et gagnant 

 ensuite progressivement l'ensemble, il y a, rien que par ce fait, continuité 

 de la courbe déformation-charge, et qu'il est illusoire de chercher à la 

 préciser par un chiffre unique, puisqu'elle s'étend entre des limites qui 

 dépendent à la fois de l'anisotropie mécanique des grains et de l'hétérogé- 

 néité chimique de l'alliage. 



CHIMIE PHYSIQUE. — Sur les transformations des alliages de fer et de 

 silicium. Note de "MM. (ieorues Charpy et André C»rnu, présentée 

 par M. H. Le Cliatelier. 



Les propriétés des alliages de fer et de silicium, et notamment les trans- 

 formations qu'ils subissent sous l'influence des variations de température, 

 présentent des particularités qui ne paraissent pas avoir été complètement 

 élucidées par les recherches effectuées jusqu'à ce jour. Nous avons donc cru 

 utile de reprendre l'étude de ces transformations en opérant par une 

 méthode différente de celle des vitesses de refroidissement, exclusivement 



(') En réalité, (3 est un eutectoïde irrésolu et non une solution solide, mais ceci n'a 

 pus d'importance dans le cas qui nous occupe. 



